î78 MÉMOIRES DE VACADÉMIE ROYALE 

 „ y yr teré le travail précédent , j'obtins par la fublimation un vrai arfénic rouge J 

 lOM. • qui , fuivant les apparences, s'étoit élevé tout entier. Pour réfidu , je trou- 

 /ï N N £ yai ]a platine fous fa ligure ordinaire , mais plus noire. Il y eut auffi les grains 

 ^7 57' jaunes dont on a parlé aux §. XIII. & XIV : ils avoient les mêmes apparen- 

 ces & une égale malléabilité. La platine pefoit en tout une dragme Ck deux 

 grains. Ainfi elle fembloit s'être approprié quelque cliofe de ce minéral. 



XVI. Il s'agifïbit à préfent d'eflàyer le pouvoir de l'arfénic blanc net fur la 

 platine. J'obfervai ici que deux dragmes de ce minéral venimeux , que 

 j'avois mêlées avec une dragme de platine , & mis en fublimation , s'en 

 étoient élevées d'une manière entièrement nette & claire , fans aucune cou* 

 leur. Dans le réfidu qui étoit d'un beau blanc , & qui n'avoit rien perdu de fon 

 poids , & fe laiffoit fort bien applatir fous le marteau , il fe trouva encore 

 des grains jaunes qui avoient précifément les mêmes apparences & les mê- 

 mes propriétés , que dans les travaux précédens. Je mêlai encore une fois 

 cette platine avec de nouvel arfénic , en la même quantité que ci-deffus , & 

 je procédai fur ce mélange de la même manière , en le travaillant dans une 

 retorte de verre garnie , au degré de feu le plus fort que le verre pouvoit 

 foutenir. Alors l'arfénic s'éleva derechef blanc , mais la platine parut avoii: 

 été plus fortement attaquée , car elle étoit devenue noire. Cependant elle 

 n'avoit rien perdu de fon poids ; elle péfoit encore autant qu'après fon pre« 

 mier travail avec ce corps , & n'étoit pas moins malléable. 



XVII. Je fus curieux après cela de faire des recherches fur les parties jau« 

 nés , ou grains femblables à de l'or , dont j'ai parlé aux §. XIV , XV , & XVI, 

 en les féparant des réfidus , au moyen d'une pincette menue. Comme il y en 

 avoit peu , je les mêlai avec une demi dragme de plomb , & j'expofai le mé- 

 lange à la coupelle. Ils cuifoient très-bien 5 mais quand le travail fut achevé , 

 j'obtins , tout comme dans mes travaux précédens avec la platine crue , 

 un grain d'un gris noirâtre , qui n'étoit pas bien arrondi , & qui avoit des cré- 

 valïès , pelant à peu-près un demi grain. Je mis ce petit grain fur une cou- 

 pelle fraîche , avec un grain de fin or, & un fcrupule de plomb en grains ; je 

 les pouffai encore une fois , & cela me donna un beau grain d'or, qui n'é- 

 toit pourtant pas bien rond , mais hériflë & comme entouré de grillages. II 

 reffembloit à l'or par la couleur, quoiqu'il fût un peu plus pâle. Le poids 

 étoit juftement de deux grains. Il étoit à la vérité dur, mais il fc laifïôit encore 

 affez bien réduire en lames. J'y ajoutai quatre grains d'argent le plus fin en 

 lames , & un fcrupule de plomb en grains. Je pouffai le tout à la coupelle, 

 & j'obtins un grain qui n'étoit pas bien rond encore , pefantcinq grains. Com- 

 me il étoit paffablement malléable, je le mis en lames; je le fis rougir jufqu'à 

 incandefcence , & voulus en procurer la féparation par l'eau forte très-pure; 

 mais quoique je le fiffe bouillir dans cette eau , elle ne l'attaqua prefque 

 point. Je fis là-deffus écouler l'eau forte , & je trouvai que la lame avoit été 



